695 



Massen aus exzentrischen Fasern zusammengesetzt ; im Innern sehwacli 

 Seiden-glänzend, lichtebraunlich ; aussen zu lockcrni grauem Pulver ver- 

 wittert. Spez. Gew. = 3,913. Gehalt: 



Kupferoxyd . . . 51,03 ^ 



Arseniksäure . . 40,50 



Phosphorsäure . . 1,00 



Eisenoxydul . . . 3,64 



Wasser .... 3,83 

 100,00. 

 Formel: öu* As Ö -j- 3CU4 As fi. Man sieht also, dass das Holz- 

 Kupfererz nichts ist als ein Olivenit, der seinen Gehalt an Phosphor- 

 säure gegen ihr Äquivalent Arseniksäure ausgetauscht hat. 



III. K u p f e r - G 1 i m m e r aus Cornwall. 



Das zerlegte Handstück bestand aus drusig und zellig verbundenen 

 Glimmer-ähnlichen, Glas-glänzenden, smaragdgrünen, dem Ansehen nach 

 gleichwinkeligen sechsseitigen Tafeln. Eigenschwere = 2,435. Gehalt: 



Kupferoxyd 44,45 



Eisenoxydul 2,92 



Arseniksäure 17,51 



Viertel-phosphorsaure Thonerde . . . 3,93 



Wasser 31,19 



100,00. 

 Diese Mischung entspricht der Formel : 



Cug As 4- 24Ö. 



IV. Linsenerz aus Cornwall. 



Himmelblaue, durchscheinende, Glas-glänzende, flache Oktaeder, 

 drusig verwachsen und Gruppen bildend in einer aus Eisenocker, Malachit 

 und Kupferkies gemengten Gangart. Spez. Schwere = 2,985. Gehalt: 



Kupferoxyd . . . 36,38 



Thonerde . . , 



Eisenoxyd . . 



Arseniksäure 



Phosphorsäure . 



Wasser . . . 



0,98 

 23,05 



3,73 

 25,01 



Formel: 3Cu» As Ö24 -}- ?}^ ! ^ ^*3, 

 ^ Fe« i /P3. 



V. Kupfer- S cha um. 



Unter dieser Benennung fasst man offenbar sehr verschiedenartige 

 Mineralien zusammen. Ein „Kupferschaum" aus des Vf s. Sammlung von 

 unbekanntem Fundorte, wahrscheinlich aus dem Altai, stellte sich in 

 Büschel-förmig und kugelig gruppirten , Perlmutter-glänzenden , lichte- 

 grünen , weichen , sehr milde anzufühlenden Blättchen dar. Eigenschwere 

 = 3,01. Das Mineral kleidet Höhlungen aus in einer aus Zinkspath mit 

 beigemengtem Roth - Kupfererz und Malachit bestehenden Gangart. Auf 

 Kohlen erhitzt Zink-Rauch gebend; nach dem Wegblasen des Zinks bleibt 

 ein Kupfer-Korn zurück. Von Arsenik - Geruch keine Spur. In Säure 



